402 



Von Herrn J. J. Pohl, Assistenten am chemischen Labo- 

 ratorium des k. k. polytechnischen Institutes zu Wien, erhielt 

 die Classe nachstehenden Aufsatz : 



„Ueber die Zusammensetzung und Eigenschaf- 

 ten zweier Legirungen von Zinn und Blei." 



Man hat in neuerer Zeit die Eigenschaften der Metall- 

 Legirungen weit genauer zu erforschen gesucht als früher, wo 

 man sich meist damit begnügte, zwei oder mehrere Metalle 

 zusammenzuschmelzen, die Farbe des erhaltenen Regulus anzu- 

 geben und dessen Dichte zu bestimmen. Der Grund einer 

 genaueren Ermittlung der Eigenschaften von Legirungen, liegt 

 wohl theils in dem Fortschreiten der Wissenschaft, theils in 

 dem der Industrie, welche um den Bedürfnissen des Luxus 

 zu genügen immer Neues und Ueberraschendes zu liefern be- 

 müht ist. Es waren besonders französische Chemiker, welche 

 die Metall-Legirungen zu ihrem Studium machten, und die neueste 

 Arbeit hierüber ist, so viel mir bekannt, jene von A. G u e tt i e r *), 

 welcher verschiedene Legirungen von Zinn und Zink; Zinn und 

 Blei; Zinn, Zink und Blei; Zink und Blei; Kupfer und Zinn; 

 Kupfer und Zink; Kupfer und Blei; Kupfer, Zinn und Zink; 

 endlich Kupfer, Zinn, Zink und Blei darstellte, und einige 

 Eigenschaften derselben näher untersuchte. 



Leider umfasst diese Arbeit verhältnissmässig wenige Le- 

 girungen und erörtert auch bei Weitem nicht alle wichtigeren 

 physikalischen und chemischen Eigenschaften derselben. Ich 

 erlaube mir daher im Folgenden die Resultate einiger Versuche 

 mitzutheilen , welche ursprünglich zu einem anderen Zweck 

 bestimmt, jetzt dazu dienen werden, einige Lücken in der Ar- 

 beit Guettier's auszufüllen. Beide untersuchte Legirungen 

 dürften, wenn sie auch nicht von besonders schönem Aussehen 

 und bemerkenswerthen Eigenschaften sind, doch manche nützliche 

 Anwendung, wie zu Metallbädern, als Schnell-Loth , zu Po- 

 lirscheiben , zum Abklatschen von Münzen etc. zulassen. 



Legirung Nr. I. 

 Zur Darstellung dieser Legirung wurde auf einen Gewichts- 

 theil Zinn 24 Theile Blei genommen, das Blei zuerst in einem 



^) Moniteur industriel. 1848. Nr. 1255—1258 et Nr. 1261—1268. 



